34 Karsten über die Veränderungen 



entstehenden Eisenoxjdul in Vcrbindinig trilt. Eine solclie Verbindung 

 wird aber in der Schnielzhilze, umgeben von glühenden Kohlen, sehr leicht 

 wieder zu Phosphoreisen redueirt, welches sich mit dem gefrischten Eisen 

 abermals verbinden würde. Man sucht diese Reduction zum Theil dadurch 

 zu verhindern, dafs man der Phosphorsäure eine stärkere Basis, als das Ei- 

 senoxydul ist, anbietet. Der Zuschlag von kohlensaurem Kalk nämlich, 

 dessen man sich in der eigentlichen Frischperiode bedient, hat keinen ande- 

 ren Zweck, als die entstehende Phosphorsäiu-e zu binden imd die Reduction 

 zu Phosphor zu verhindern. Ungeachtet der Kalk aber in ungleich gröfserer 

 Menge angewendet wird, als zur Verbindinig mit der entstehenden Phosphor- 

 säure erforderlich ist, so zeigt doch die Analyse der Frischschlacken, dafs 

 ein sehr bedeutender Theil des Phosphorsäuregehaltes derselben noch am 

 Eisenoxydul, und nicht an der Kalkerde, gebunden ist. Der ganze Pi-ozefs 

 des Verfrischens des Phosphor haltenden Roheisens in den Frischheerden, 

 ist daher auch vielen Zufälligkeiten unterworfen mid ganz vorzüglich von 

 der Übung luid Geschicklichkeit der Arbeiter abhängig. Daher kommt es 

 auch, dafs auf einigen Hüttenwerken der Phosphor im Roheisen ungleich 

 vollkommener als auf anderen, beim Verfrischen des Roheisens zu Stabeisen, 

 abgeschieden wird. Das Stabeisen aus dem Torgelower Roheisen hatte noch 

 einen Rückhalt von 0,75 Procent Phosphor, imd ein gröfserer Phosphor- 

 gehalt zeigte sich auch nicht in dem Peitzer Roheisen, obgleich das Peitzer 

 Roheisen fast noch einmal so viel Phosphor enthält als das Roheisen von 

 Torgelow. 



Stabeisen, welches -^ Procent Phosphor enthält, zeigt zwar eine schon 

 bedeutend verminderte Festigkeit, hält aber die gewöhnlichen Proben durch 

 Biegen und Werfen noch recht gut aus. Schon bei einem Gehalt von 

 0, 8 Procent Phosphor vsdrd die Abnahme der Festigkeit sehr merklich, und 

 das Stabeisen, welches I Procent Phosphor enthält, läfst sich nicht mehr 

 unter einem rechten Winkel biegen, ohne zu zerbrechen. Ein solches Ei- 

 sen mirde nur zu sehr wenigen Zwecken noch anwendbar sein. Dagegen 

 läfst sich bei einem Phosphorgehalt von 0, 6 Procent noch keine Abnahme 

 der Festigkeit des Stabeisens durch die gewöhnlichen Proben des Biegens 

 Und Werfens bemerken, sondern es werden schon stärkere Proben erfor- 

 dert, um sich von der Vermin denuig der Festigkeit zu überzeugen. Ein 

 Phosphorgehalt von 0, 3 Procent scheint die Festigkeit des Stabeisens äufserst 



